58 Dt KARL V. MÜRAKÖZY : 



analysiren, so untersucbte ich die entweder vom Eingange oder Endpunkte 

 eines jeden Nebenstollens gesammelte Erde auf ihren Kaolingehalt. 



Um den Grad der Venvitterung (oder den Kaolingehalt) zu bestimmen, 

 trocknete ich das Matériái bei 130°C, der Gewiehtsverhist wurde als hyg- 

 roskopisches Wasser betrachtet ; hierauf wurde die Erde gelinde geglüht, der 

 Glühverlusst ergab das chemisch gebundeiie Wasser. Der die Menge des 

 chem. geb, Wassers reprasentirende Zahlenwerth wurde rait 7,180 multi- 

 plicirt, die erhaltene Zahl nahm ich als den in der Erde enthaltenen Kaolin- 

 gehalt an, Auf solche Weise bestimmte ich von sechs Nebenstollen den Kao- 

 lingehalt mit folgendem Kesultat : 



Hygroskopisches Wasser =: 1.9,90; 11.10,33; IIL6,8G, IV. 7,38; V. 0,83; 



VI. 8,19; Mittel 8,22; Grenzwerthe 0,09—10,33. 

 Chemisch gebundenes Wasser =: I. 10,49; 11.8,58; 111.11,20; IV. 7,58; 



V. 11,17; VI. 9,71; Mittel 9,79; Grenzwerthe 7,58—11,17. 

 Kaohngehalt = I. 75,44 ; II. 01,70; III. 81,49 ; IV. 54,59 ; V. 80,30 ; 



VI. 09,82; Mittel 70,54; Grenzwerthe 54,50—81,49. 



Ausserdem bestimmte ich noch von dem Endpunkte des VI. Neben- 

 stollens das chem. geb. Wasser des oberhalb und unterhalb der Porzellau- 

 erde befindlichen fárbigen Thones, Der obere Thon enthielt 10,54 "/o, der 

 untere 11,38 "/o Wasser ; beidé Thone sind ursprünglich rait gelbweissen 

 Adern durchzogen, sind sehr plastisch und beidé brannten sich roth. 



II. THEIL. 

 RatioiKílle Aiialyse der Porzellaiierdeii. 



Die Porzellanerde besteht nach mehreren Analysen hauptsíichlich aus 

 drei Bestandtheilen, niimlich aus noch unverwittertem Feldspath, Quarz 

 und Kaolin. Von dem Verhaltnisse dieser drei Hauptbestandtheile hiiugt 

 der Werth und die Verwendbarkeit der Porzellanerde ab. 



Die Güte der Porzcillanerde können aiich die untergeordneten Bestand- 

 theile, wie z. B. das Eisenoxyd beeinlhissen ; die sind aber gewöhnlich in so 

 kleinen Mengen vorhanden, dass sie den Charakter der Erde in den meisten 

 P'allen eehr wenig vertindern. 



Unter den analytischen Methoden, welche die Bestimmung dtr drei 

 Hauptbestandtheile der Porzellanerde bezwecken, ist die Aron- und Seger'- 

 sche die verbreitetstc. 



Sie verfahren auf folgende Weise: Eino bei 1 20" C getroeknete und 

 gewogene Menge der Porzellanerde wird in eiuer Platinschale mit conc. 



